Künstliche Kaohbildung. 
441 
1811 fällt (Sitziingsber. Wiener Akad. 1848. 230). Mitscherlich hat viele ver- 
gebliche Versuche augestellt, den Feldspath durch Zusammenschmelzen seiner 
Bestandtheile zu reproduciren. Späterhin aber ist Fouqud und Michel Lövy die 
künstliche Darstellung von Feldspathen aus dem Schmelzfluss gelungen , eine 
Errungenschaft, welche nicht allein für die Bildungsweise dieser Mineralgruppe 
bemerkenswerth, sondern für die ganze petro genetische Geologie überhaupt von 
der grössten Bedeutung ist. Natürliches Feldspathpulver oder ein künstliches 
Gemenge der chemischen Bestandtheile desselben (Kieselsäure und 4 honerde in 
der Form getrockneter chemischer Niederschläge, geschmolzenes Alkalicarbonat, 
geglühter kohlensaurer Kalk) wurden in einem Platintiegel im Schloesing sehen 
Ofen zusammengeschmolzen ; sobald die Masse im homogenen Schmelzfluss war, 
wurde der Tiegel über eine Glasbläserlampe gebracht und 48 Stunden lang einer 
dem Schmelzfluss möglichst nahe kommenden Temperatur ausgesetzt, wor.auf 
man d.ann ohne weitere Vorsichtsmaassregeln erkalten liess. Fonqud und Levy 
erhielten so Oligoklas in kleinen Krystallen, welche stark nach der Kante PM 
ausgezogen und meistens Zwillinge nach ooFc»{010} waren; auch fanden sich 
Zwillinge nach dem Bavenoer und seltener nach dem Karlsbader Gesetz sowie 
nach M tafelförmige Krystalle. Die künstlichen Labradorite sind ebenfalls stets 
nach der Brachydiagonale verlängert und bilden aus oft mehr als 20 Lamellen 
bestehende Viellinge nach dem Albitgesetz (Zwillingsebene ooPoo) ; auch Albite 
bildeten sich. Der Anorthitschmelz erstarrte durchaus krystallinisch, die meisten 
Individuen bildeten Viellinge nach dem Albitgesetz, von 1 mm Länge und 0,5 mm 
Dicke, mit einer Auslöschungsschiefe in der Zone P 31 von bis 45°. Bemerkens- 
werther Weise enthalten diese künstlichen Feldspathe oft zahlreiche Glasein- 
schlüsse mit Gasbläschen, genau wie die natürlichen Vorkommnisse, bisweilen von 
der Form des Plagioklases selbst (Comptes rendus LXXXVII. 1878- /OO. 7/9). 
Ortholdas wurde später von ihnen erhalten durch Einwirkung von Wasserdampf 
airf Granitglas (ebendas. CXIII. 1891. 283). 
Hautefeuille mengte Kaliumphosphat (als Krystallisationsvermittler, »agent 
minöralisateur«), Kieselsäure, Thonerde, sowie etwas Kieselfluorkalium und er- 
hitzte das Gemenge bei 7 — 800 ° längere Zeit in geschlossenen Röhren, er erhielt 
Orthoklas, ähnlich dem Sanidin der Trachyte, auch in Karlsbader Zwillingen, 
und daneben Quarze (Comptes reudus Bd. 90. 1880. 830). 
Bereits im Jahre 1810 erwähnte Hausmann Feldspathkrystalle, die sich in 
einem Mansfeldschen Kupferhochofen gebildet hatten (Norddeutsche Beiträge zui 
Berg- und Hüttenkunde IV. 80). Heine fand im Jahre 1834 ähnliche Krystalle 
aufsitzend auf den die Seitenmauor des Mansfeldschen Kupferhochofens zu Sanger- 
hausen überziehenden Graphitlagen und zinkischen Ofenbrüchen oder auf den 
Rissen geborstener Ofensteine ; sie waren meist von etwas Kobalt und Mangan 
violett zuweilen auch von mechanisch eingemengter Kohle schwarz gefärbt, selten 
ins Weisse sich ziehend, und verhielten sich krystallographisch und chemisch wie 
Orthoklas (Poggend. Annal. XXXIV. 531 ; Karstens Archiv 1835. VIH. 225; 
vgl. auch Giirlt, Sitzgsber. niederrhein. Ges. zu Bonn 1859. 55). Hausmann be- 
I 
